W. Jaeger und H. Diesselhorst: Wärmeleitung. <23 



beim Eintritt und Austritt aus dem Kupfermantel an Thermometern ali- 

 gelesen wurde. Zur Variirung von iV wurde die Temperatur des Kupfer- 

 mantels verändert, während die Bäder bei diesen Versuchen auf der- 

 selben Temperatur gehalten wurden. Bei den Messungen in der Nähe 

 von ioo° strömte Wasserdampf durch den Kupfermantel unter Atmo- 

 sphaerendruck , während die Bäder durch untergesetzte Flammen unter 

 gleichzeitigem Rühren auf einer etwas tieferen Temperatur gehalten 

 wurden. Zur Variirung von N wurde in diesem Fall die Temperatur 

 der Bäder verändert. Meist stellte man in dieser Weise drei Versuche 

 mit verschiedenen N an , um die Gradlinigkeit von A zu prüfen ; bei 

 dem einen dieser Versuche war gewöhnlich N nahe =; o gewählt. Je 

 nach der Wärmeleitung der Stäbe musste man sehr verschieden lange 

 Zeit warten, bis der Gleichgewichtszustand erreicht war; während diess 

 beim Silber z. B. nur wenige Minuten dauerte, waren beim Wismuth 

 Stunden erforderlich. Jedoch Hess sich diese Zeit durch Anheizen mit 

 einem stärkern Strome sehr abkürzen. 



Die Reduction der beobachteten Werthe von A auf die ideale Grösse 

 U geschah mit Hülfe der aus dem stromlosen Zustande abgeleiteten 

 Werthe von s, die je nach der Leitfähigkeit und den Dimensionen der 

 Stäbe zwischen o.oi und 0.5 (beim Wismuth) schwanken. Durch- 

 schnittlich ist E von der Grössenordnung 0.05, so dass eine Änderung 

 der Aussentemperatur «„ um 1° den Werth von A nur etwa um o?05 

 beeintlusst, also bei der mittleren Grösse von A ^ 5° um etwa i Procent. 



Die Versuche wurden noch in mannigfacher Weise abgeändert, 

 um über den Einfluss verschiedener anderer Factoren ein Urtheil zu 

 gewinnen. Zunächst wurden einige Stäbe bei sehr verschiedenen Strom- 

 stärken gemessen , so dass beispielsweise bei Wismuth A von 3° bis 40° 

 variirte. Dabei blieb die Abweichung der Resultate unter i Procent. 



Um eine unbekannte Thermokraft in dem zur Potentialmessung 

 dienenden Kreise oder ein Eintliessen des Hauptstroms in eine scldeclit 

 isolirte Löthstelle des Thermoelements zu controliren, wurde der Heiz- 

 strom öfter commutirt, ein solcher Fehler aber niemals gefunden. 



Sodann stellte man beim Palladium einen Versuch bei einer mitt- 

 leren Temperatur von 60° an, der mit dem durch Interpolation er- 

 haltenen Werthe in Übereinstimmung steht. 



Die untersuchten Metalle und Legirungen sind in dem chemischen 

 Laboratorium der Reichsanstalt analysirt worden. Die Metalle Zink II, 

 Zinn, Blei, Cadmium, Wismuth, Kupfer II, Kupfer III zeigten nur Spu- 

 ren von Verunreinigungen (nicht über 0.05 Procent), Platin II, Palla- 

 dium und Silber waren nach Angabe der Bezugsquellen vollkommen 

 rein. Kupfer I, Zink I, Eisen I und Stahl sind gewölinliche Handels- 

 metalle, ebenso Platin I. Eisen II enthält nach Angabe von Krupp im 



